DU FER. 270 



raine , Franche-Comte , etc. , ou le fer est assez bon 

 pour qu'il puisse passer successivernent par toutes les 

 filieres, depuis deux lignes de diametre jusqu'a la 

 plus etroite, au sortir de Jaquelle le fil de fer est aussi 

 fin que du crin. En general , le fer qu'on destine a la 

 filiere doit etre tout de nerf et ductile dans toutes 

 ses parties; il doit etre bien sue* sans pailles, sans 

 soufllures, et sans grains apparent*. J'ai fait venir des 

 ouvriers de la Lorraine allemande pour en faire a mes 

 forges, a fin de connoitre la difference du travail et la 

 pratique necessaire pour forger ce fer de filerie : elle 

 consistc principalement a purifier la loupe au feu de 

 1'affinerie deux Ibis au lieu d'une , a dormer a la piece 

 une chaude ou deux de plus qu'a 1'ordinaire, et a 

 n 'employer dans tout le travail qu'une petite quantite 

 de charbon a la fois, reiteree sou vent, et enfin a ne 

 forger des barreaux que de douze ou treize lignes en 

 carre, en les faisant suer a blanc a chaque chaude. 

 J'ai eu, par ces precedes, des fers que j'ai cnvoyes a 

 diiferentes fileries ou. ils ont ete tires en lil de fer avec 

 succes. 



II faut aussi du fer de tres bonne qualite pour fairo 

 la tole mince dont on fait le fer-blanc : nous n'avons 

 encore en France que quatre manufactures en ce 

 genre dont celle de Bains en Lorraine est la plus con- 

 siderable 1 . On sait que c'est en etamant la tole , c'est- 

 a-dire en la recouvrant d'etain , que Ton fait le fer- 

 blanc : il faut que 1'etoffe de cette tole soit homogene 



i. Jl s'en etoit elev6 une a Morambert en Franche-Comte, qui n'a 

 pu sc soutenir, parce que les fermiers-generaux n'ont pas voulu se re- 

 lacher sur aucun des drolls auxquels cette manufacture eloit assujettic 

 comme etaiit elablie dans une province reputee etrangere. 



